VAN BINAIR!'; MKÏAALLEGEEKINGEN. 



37 



smelten tusschen e 1 en V l , tusschen e 2 en V 2 en tusschen <? 3 en B. 

 Geen liq natie bij de drie entektika, de zuivere componenten en bij 

 verhoudingen , die overeenstemmen met de verbindingen V 1 en V 2 . 



Zijn de verbindingen in gesmolten toestand gedissocieerd , dan 

 zullen bij zoo snelle stolling, dat bij kristalliseeren eener verbin- 

 ding niet spoedig genoeg nieuwe vorming uit de komponenten 

 plaats heeft, eenige complicaties te dien aanzien optreden. 



c. Wanneer de beide metalen in alle verhoudingen gemengd 

 kunnen kristalliseeren, terwijl in de kurve, die de beide metaal- 

 smeltpunten verbindt, geen maximum of minimum voorkomt, zooals 

 in fig. 15, dan zal bij eene zeer langzame vastvvording niet alleen 

 om de bovenvermelde reden geen merkbare liquatie optreden , 

 maar ook omdat de mengkristallen a x die bij eerste stolling uit 

 eene smelt S x zich afzetten gedu- 

 rende het verdere stollen zich gelei- 

 delijk wijzigen langs de kurve dier 

 vaste mengkristallen tot a 2 , om zoo- 

 doende in evenwicht te blijven met 

 de in samenstelling ook in tusschen 

 gewijzigde smelt, die op het laatste 

 oogenblik tot S 2 zal zijn genaderd. & 

 Dan zou ten slotte ééne homogene 

 massa a 2 zijn verkregen. Maar dit 

 theoretisch verloop zal in werkelijk- 

 heid anders zijn. Bij zekere gemiddelde snelheden van afkoeling 

 zal het volgende kunnen geschieden: Terwijl eerst weder de kristal- 

 lisatie inzet met a x (Smelt S^) verandert de smelt voortdurend in 

 de richting 8 2 zonder dat de omzetting in de vaste fase daarmede 

 ook maar eenigszins gelijken tred houdt. Voortdurend zetten zich dan 

 andere mengkristallen, tusschen «, en a 2 gelegen af. Nu zal echter 

 het stoltraject zich verder gaan uitstrekken dan S 2 en b.v. tot S 3 

 kunnen genaderd zijn bij het einde der vastwording, terwijl zich 

 tevens mengkristallen in grooter variatie van samenstelling (tus- 

 schen a x en a 3 ) hebben gevormd. Dit alles geschiedt weder 

 eerst aan de buitenzijde van een gietstuk, en elk onderdeel van 

 het proces iets later op verder naar het midden gelegen plaatsen. Bij 

 eene contraheerende stolling is weer gemakkelijk te betoogen dat 

 een vloeistofverschuiving naar buiten gericht zal voorkomen, die maakt 

 dat het gehalte aan de buitenzijde iets hooger zal zijn, dan in het 

 midden, aan datgene der twee bestanddeelen , dat het laagste smelt- 

 punt bezit, en wel des te meer naarmate het traject S^S 3 grooter is. 

 Hoeveel, is weder afhankelijk van den loop der stollingskromme A8B 



Samenstelling 

 Fis. 15. 



